Uiitersuclitnigeii iiher die Fesligkeil von Eiseiiiileciien etc. 471 



10. ßriiclilläclion sehr uneben, schiefen'g. Das Piisma an der 

 Bruchfläche etwas eingezogen , nach der Dicke gebogen und die 

 Oberllache mit feinen Querrissen versehen, 



f= -185, F.f^ 1 :-874. 



i 1. Bruch blätterig, sehr uneben, die eine Bruchtlache gruben- 

 artig, nur wenig eingezogen, die Oberfläche des Prisma gekräuselt. 



f= -108, F:f= 1 : 866. 



12. Bruch blätterig mit getrennten Durchgangssehichten, sehr 

 wenig eingezogen. 



f= 111, F.f= 1 :-89. 



Aus den Zahlen der voranstehenden Tabelle lassen sich leicht 

 mehrere interessante Folgerungen ableiten. So zeigt z. B. das Neu- 

 berger 4 Linien dicke Blech gegen das 6 Linien starke Blech eine 

 grössere Festigkeit und zwar nach der Längenrichtung im Verhält- 

 niss von 1000 : 925, nach der Quere wie 1000 : 9ö8, beim 4 Linien 

 dicken Blech ist die Stärke nach der Länge, zu jener nach der 

 Quere oder L : Q = 100:85. 



Beim 6 Linien dicken (Neu berger) Blech ist L : Q = 100 : 

 88. Alle Zahlen zusammengenommen ist beim S es sler'schen Blech 

 L:Q = 100:95; beim Neuberger 'sehen L:Q = 100: 86-4. Die 

 Festigkeit von S:N = 100 : 102-4, wobei allerdings den Neu ber- 

 ger Blechen die 4 dünneren, 4 Linien dicken Bleche mit zu Statten 

 kommen. 



Vergleicht man nun die Durchschnittszahl aus allen mit den 

 Stahlblechen vom Härtegrad Nr. 6 vorgenommenen Proben 

 (=85748) mit jener der vorigen Tabelle für die Sessle r'schen 

 und Neuberger 'sehen Eisenbleche ( = 42663), so erhält man für 

 das Verhältniss ihrer absoluten Festigkeit: 



Stahlblech : Eisenblech = 201 : 100, 

 oder nahe genug wie 2:1. 



Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes dürfte es angezeigt sein, 

 in das Bereich der Vergleichung auch noch jene zahlreichen Ver- 

 suche mit einziibeziehen, welche mit englischen, französischen und 

 rheinischen Eisenblechen vorgenommen wurden. 



32* 



